ET d'hISTOIRF. NATUKELf^E. 207 



facilement en une poudie ouclueuse au toucher. Celle poudre 

 dissoule dans I'acide sulFuiicjue , a domie , par laddilion dim 

 peu de potasse , des ciislaux d'aluii. Son poids cloit de i5 gr. ^. 



G. On a fail bouillir pendant loug-lenips le lifjuidc d'oii s'etoit 

 separee I'alumine, sans qu'il se Uoublat , ni qu'il s'y format 

 de depot. 



I/. Le residu non dissous par la polasse dans I'operalion prece'- 

 denle, fut dissous dans un exces d'acide suifurique etendu, el Ton 

 evapora a siccile pour separer I'exces d'acide. On versa sur celte 

 masse une quanlite d'eau a peine suffisanle pour la delayer, el on 

 filtra. II resia sur le fillre des cristaux pelits el tres-delies de sul- 

 fate de chaux, qui, fortement calcines, out donae un residu de 



1 1 gr. j. 



/. Apres avoir etendu d'une nouvelle quanlite d'eau la liqueur 

 d'ou s'etoit separe le sulfate de chaux, el y avoir ajoute un peu 

 d'acide, on la Iraita par le carbonate de potasse sature , el Ion 

 fit bouillir a plusieurs fois le precipile oblenu avec une solu- 

 tion de potasse causlique. On jeta le tout sur un fillre, el Ion 

 y versa de I'eau par peliles doses Jusqu'a ce qu'elle sortil in- 

 sipide. On versa dans la liqueur de I'acide murialique en exces, 

 el en I'evaporanl il acquit vers la fin une couleur de chrome : la 

 potasse versee dans cetla liqueur a donne un precipite d'un peu 

 plus de 1 grain d'oxide vert de ce nielal. 



K. La liqueur Irailee par I'hydro-siilfure d'ammoniaque el par 

 la potasse causlique ne donna aucune trace de manganese ni 

 de magtiesie. 



L. La maliere reste'e sur le fillre, dans I'experience prece- 

 denle , fut dissoute dans I'acide murialique , el precipilee par I'am- 

 moniac,dout on ajouta uu grand exces, qn'on laissa digerer pen- 

 dant vingt-qualre heures, sans quil indiquat aucune trace de 

 nickel. 



il7. Le precipile rassemble a ete chauffe fortement, avec un 

 peu de cire, dans un creuset deplaline; il a doime une poudre 

 noire, du poids de 17 grams, qui etoit du deuloxide de fer. 



Ce mineral etoit done formee de 



Silice 35 



Alumine i5,5o 



Chaux 11, 5o 



Chrome i 



Fer i4,5o 



Acide carbonique 9 



84,5o 



